## Adsorbsi Warna Metylen Blue Menggunakan
Powder dan Granular Activated Carbon
Biji Binjai ( Mangifera Caesia )

## I Wayan Koko Suryawan, Anshah Silmi Afifah, Gita Prajati
Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Universal Kompleks Maha Vihara Duta Maitreya, Sungai Panas, Batam, Indonesia iwayankokosuryawan@uvers.ac.id

## Abstrak
Zat  warna metylen  blue adalah  zat  warna  yang  mudah  didapat  dan  sering  digunakan  dalam  berbagai  bidang. Pewarna metylen  blue yang  digunakan  harus  diolah  agar  tidak  terjadi  pencemaran  air.  Salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  adsorbsi.  Proses  adsorbsi  membutuhkan  adsorbet  untuk  media  pengolahan. Binjai  ( Mangifera  Caesia )  adalah  buah  yang  sering  ditemui  di  daerah  Bali  dan  Kalimantan  Selatan.  Biji  buah  Binjai dapat  dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  bahan  adsorbet  dalam  proses  adsorbsi.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah mengetahui proses adsorbsi oleh Powder Activated Carbon (PAC) dan Granular  Activated Carbon (GAC) dari bahan biji Binjai. Proses pembuatan arang dilakukan secara fisika pada suhu 660 o C. Setelah terbentuk arang ukuran adsorbet dibagi  menjadi  dua  jenis  media  berdasarkan  ukuran,  yaitu  PAC  dan  GAC.  Langkah  selanjutnya  adalah  pencucian adsorbet  kemudian  aktivasi  pada  suhu  105 o C  dan  aktivasi  secara  kimiawi  dengan  KMnO 4 .  Penyisihan  zat  warna metylen blue untuk inisial konsentrasi 1 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, dan 30 ppm adalah 57,06%, 90,05%, 91,33%, 94,81%, dan 95,21% (PAC) serta 75,30%, 93,78%, 96,13%, 97,23%, dan 96,86% (GAC). Isoterm yang memiliki nilai R 2 paling  tinggi  adalah  Temkin  yaitu  diatas  0,95.  Hasil  perhitungan  isoterm  Temkin  menunjukkan  nilai  koefiesien Temkin (kT) adalah 62,87 L/g (PAC) dan 61,968 L/g (GAC).
Kata kunci: metylen blue , biji Binjai, PAC, GAC, isoterm

## Abstract
Methylene blue is a dye that easy to find and can be used in various fields. The methylene blue used must be treated so  that  water  pollution  does not  occur.  One of  the  solutions  that  can be  done  is by  using  adsorption.  The  adsorption process requires adsorbet for processing media. Binjai (Mangafera Caesia) is fruit that often found in Bali and South Kalimantan  areas.  Binjai  fruit  seeds  can  be  used  as  one  of  the  adsorbet  ingredients  in  the  adsorption  process . This study aims to determine the process of adsorption by Powder Activated Carbon (PAC) and Granular Activated Carbon (GAC) from Binjai seeds. The process of making charcoal is physically at a temperature of 660 o C. After the adsorbent is formed, it is divided into two types of media based on size,  PAC and GAC. The next  step is washing the adsorbent then activating at 105 o C and activating chemically with KMnO 4 . Removal of methylene blue for initial concentration 1 ppm,  5  ppm,  10  ppm,  20  ppm,  and  30  ppm  is  57.06%,  90.05%,  91.33%,  94.81%,  and  95.21%  (PAC)  and  75.30%, 93.78%, 96,13%, 97.23%, and 96.86% (GAC). The isotherm which has the highest R 2 value is Temkin which has a R 2 value above 0.95. The calculation results of Temkin’s isotherm show that the value of Temkin coefficient (kT) was 62.87 L/g (PAC) and 61.968 L/g (GAC).
Keywords: metylen blue, Binjai seeds, PAC, GAC, and isotherm

## I. P ENDAHULUAN
Zat  warna metylen  blue adalah  zat  yang  paling umum digunakan untuk pewarnaan katun, kayu dan sutra.  Jika  terhirup  oleh  manusia,  dalam  periode singkat metylen  blue dapat  menyebabkan  nafas
tidak  stabil,  sensasi  terbakar,  rasa  mual,  muntah, banyak  berkeringat,  dan  methemoglobinemia  [1], [2].  Mengingat  dampak  yang  dapat  ditimbulkan oleh metylen  blue maka  penting  dilakukan pengolahan.  Limbah  hasil  proses  pewarnaan biasanya diolah dengan proses konvensional seperti
dengan  proses  biosorbsi  lumpur  aktif.  Hasil pengolahan  warna  secara  biologis  membutuhkan waktu berhari hari dan efisiensi kurang dari 80% [3], [4].  Pewarna  sintetis  dalam  air  limbah  tidak  dapat disisihkan secara efisien dengan metode konvensional.  Beberapa  teknologi  seperti  ozonisasi dapat menyisihkan warna akan tetapi membutuhkan tenaga  yang  cukup  tinggi  [5].  Adsorpsi  adalah metode  yang  sederhana  dan  ekonomis  untuk meningkatkan  kualitas  air  limbah  [6].  Menurut Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  yaitu  Kep- 51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair, konsentrasi maksimum metylen blue yang diperbolehkan yaitu 5-10 mg/L [7].
Adsorpsi  merupakan  teknologi  yang  lebih unggul  daripada  teknik  pengolahan  air  limbah  lain dalam  hal  biaya,  fleksibilitas  desain,  kemudahan operasi,  dan  ketidakpekaan  terhadap  polutan beracun  sehingga  adsorpsi  tidak  mengakibatkan pembentukan  zat  berbahaya  [8].  Adsorbet  yang digunakan  dalam  proses  adsorbsi  dapat  berbahan alami,  biosorben,  limbah  pertanian,  perebunan  dan industri.  Salah  satu  produksi  perkebunan  yang cukup  langka  adalah  Buah  Binjai  ( Mangifera Caesia ).  Produksi buah Binjai banyak ditemukan di daerah  Bali  dan  Kalimantan  Selatan  [9],  [10].  Biji buah  Binjai  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk bahan  pembuatan  karbon  aktif.  Penelitian  yang pernah  dilakukan  sebelumnya  menggunakan  biji buah  kelompok Mangifera berhasil  menyisihkan berbagai  polutan  seperti  logam  [11]-[14],  warna [15]-[17], dan bahan organik [18], [19].
Bahan baku untuk pembuatan karbon aktif dapat berupa  substansi  dengan  konsentrasi  karbon  dan mineral  yang  relatif  tinggi.  Preparasi  bahan  baku karbon  aktif  diproses  dengan  termal,  dengan kehadiran  reagen  kimia  atau  karbonisasi  melalui proses  gasifikasi.  Jika  bahan  baku  berukuran  kecil seperti  serbuk  gergaji  kayu  maka  akan  didapatkan karbon  aktif  berbentuk  bubuk  atau  biasa  disebut P owder Activated Carbon (PAC). Bahan baku yang memiliki  tekstur  cukup  keras  dapat  dijadikan partikel-partikel  keras  yang  relatif  besar  seperti dalam  kasus  batok  kelapa  maka  disebut Granular Activated  Carbon (GAC).  Adsorbsi  dalam  air limbah sering digunakan untuk menyisihkan bahan- bahan  yang  tidak biodegradable ,  misalnya  bahan organik non-biodegradable atau  senyawa  organik refractory .  Adsorpsi  sering  dikelompokkan  sebagai pengolahan tingkat lanjut atau pengolahan tersier.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui proses  adsorpsi metylen  blue dengan  menggunakan PAC  dan  GAC  dari  bahan  biji  buah  Binjai.  Hasil adsorpsi  akan  menunjukkan  waktu  saat  konsentrasi jenuh, (konsentrasi  jenuh),  dan (konsentrasi pada  adsorbat)  pada  keadaan  setimbang.  Beberapa
penelitian  menunjukkan  penyisihan  zat  warna dalam  karbon  aktif  yang  menggunakan  biji  dari genus mangga  mengikuti  isoterm  Langmuir  dan Freundlich [15], [17], sertaTemkin [16].

## II. M ETODE P ENELITIAN
Langkah penelitian dijelaskan berdasarkan diagram  alir  seperti  pada  Gambar  1.  Biji  buah Binjai  yang  disiapkan  dimasukan oven pada  suhu 105℃ untuk menghilangkan kadar airnya. Kemudian biji buah potong menjadi ukuran  kurang dari  10  cm  dan  dibakar  pada  suhu  600℃.  Karbon yang  terbentuk  dari  proses  pembakaran,  disiapkan dan  dipecah  menjadi  butiran  dan  bubuk.  Karbon yang berbentuk butiran dan bubuk dimasukan media pengayak. Hal ini dilakukan untuk menentukan luas permukaan.  Dalam  percobaan  ini  digunakan  media berbentuk granular dan powder .  GAC  berukuran 2,4-4,6 mm, sedangkan untuk PAC berukuran 50-75 µ.  Berat  adsorbet  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah 500 mg.
Langkah berikutnya adalah melakukan pencucian  terhadap  GAC  dan  PAC  selama  24  jam dan  aktivasi  dengan  penambahan  KMnO 4 1%. Tujuan utama dari proses aktivasi adalah menambah atau mengembangkan volume pori dan memperbesar  diameter  pori  yang  telah  terbentuk pada  proses  karbonisasi  serta  untuk  membuat beberapa  pori  baru.  Adsorbet  GAC  dan  PAC dimasukkan  ke  dalam oven dengan  suhu  105℃ selama  24  jam.  Selama  aktivasi,  GAC  dan  PAC mengalami  proses  oksidasi  yang  akan  menambah jumlah  atau  volume  pori  dan  luas  permukaan produk  melalui  proses  eliminasi  atau  penghilangan volatil produk pirolisis.
Pembacaan  aborsorbansi  pada  spektrofotometer perlu  dilakukan  untuk  kalibrasi  warna.  Terdiri  dari larutan metylen blue yang terdiri dari 1 ppm, 2 ppm, 3  ppm,  4  ppm,  5  ppm,  dan  10  ppm  serta  blanko ( aquadest ). Volume  limbah  yang  digunakan  adalah 500  mL  dimana  ditambahkan  pada  masing konsentrasi zat warna metylen blue sebesar 1 mg/L, 5 mg/L, 10 mg/L, 20 mg/L dan 30 mg/L.
Hasil  yang  didapatkan  dari  percobaan  dari pengukuran  warna  dimana  data  konsentrasi  awal ( ) zat  warna,  konsentrasi  akhir  saat  setimbang ( ) ,  dan  zat  warna  digunakan  untuk  menghitung konsentrasi  terlarut  dalam  absorbat  saat  setimbang ( ) .  S etelah  didapat  semua  data  dari  variasi konsentrasi tersebut kita dapat menghitung kapasitas adsorpsi ( ) dengan persamaan berikut
= (1)
dengan adalah  berat  dari  adsorban  dan adalah volume  dari  larutan  yang  digunakan.  Persamaan yang digunakan untuk menghitung isoterm kemampuan  PAC  dan  GAC  biji  buah  Binjai  dalam menyisihkan  zat  warna metylen  blue adalah Langmuir,  Freundlich,  dan  Temkin.  Isoterm Langmuir  dalam  bentuk  yang  persaaman  linier dapat ditulis dengan [20]
⁄ = (2)
dimana ⁄ merupakan  besarnya  adsorbat  yang teradsorpsi  oleh  adsorben  (mg/gr), adalah maksimum  adsorbat  yang  dapat  teradsorpsi, adalah  konstanta  Langmuir  (L/mg)  dan adalah konsentrasi  adsorbat  di  air  pada  saat  setimbang. Dengan eksperimen laboratorium, kapasitas adsorpsi  maksimum  ( )  dan  konstanta  Langmuir ( ) dapat diperoleh.
Perlu  dilakukan  pembuatan  persamaan  linier terhadap  persamaan  3  dalam  penentuan  isoterm Freundlich  terhadap  konstanta  K  dan  1/n.  Data
percobaan  laboratorium  yang  diperoleh  diplot dengan (   ) sebagai  sumbu  y  dan sebagai sumbu  x. menunjukkan  besarnya  adsorbat yang  teradsopsi  oleh  adsorben  (mg/gr), adalah konstanta  Freundlich  (mg/g)  yang  proposional dengan  rasio  distribusi  konsentrasi  adsorbat  di solid-air, menyatakan  ketidaklinieran  (tanpa satuan),  dan adalah  konsentrasi  adsorbat  di  air pada  saat  setimbang  [21].  Grafik  yang  diperoleh adalah  garis  linier  dengan slope adalah dan
intercept adalah .
(   ) (3)
Dalam persamaan Temkin nilai konsentrasi yang sangat  rendah  dan  besar  diabaikan.  Konsentrasi akan menurun secara linier daripada logaritmik [22]. Model yang diberikan oleh persamaan Temkin yaitu
( ) (4)
Biji buah Binjai Arang  Dioven pada suhu 105 O C
 Dipotong menjadi ukuran <10 cm  Dibakar pada suhu 600 O C

## GAC
 Arang ditumbuk dan diayak sehingga didapat ukuran 2,4 – 4,6 mm
 Dilakukan pencucian dengan air aquadest selama 24 jam
 Penambahan KMnO 4 1%
 Oven dengan suhu 105 o C selama 24 jam
PAC
 Dilakukan penumbukan dan pengayakan pada arang sehingga terbentuk ukuran 50 – 75 mikron
 Arang yang sudah terbentuk dicuci bersih dengan aquadest selama 24 jam
 Dilakukan aktivasi dengan KMnO 4 1%
 Arang dimasukkan pada oven 105 o C selama 24 jam Zat Warna Metylen Blue Penentuan Isoterm  Pembuatan kurva standar warna yang terdiri dari konsentrasi1, 2, 3, 4, 5, dan 10 ppm
 Dilakukan pengolahan zat warna metylen blue
(Co : 1,09; 5,14; 10,31; 20,45; dan 30,08 ppm)
dengan menggunakan PAC dan GAC
 Diukur konsentrasi pada rentang waktu tertentu
 Dilakukan pengolahan selama 150 menit
 Dihitung nilai Ce

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum
Berdasarkan  Gambar  2,  terlihat  absorbansinya dilakukan  dalam  rentang  panjang  gelombang  500- 700  nm.  Hal  ini  didasarkan  oleh  Khopkar  yang menyebutkan panjang gelombang untuk warna biru- hijau  biru  adalah  435-700  nm  [23].  Dalam  gambar terlihat  nilai  terbesar  pada  gelombang  660  nm. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan  untuk  mengetahui  ketika  absorpsi mencapai maksimum sehingga meningkatkan proses  absorpsi  larutan  terhadap  sinar.  Beberapa penelitian  juga  menyebutkan  larutan metylen  blue memiliki  panjang  gelombang  maksimum  sebesar 660  nm  [24]-[26].  Hasil  pengukuran  panjang gelombang  maksimum metylen  blue sesuai  dengan hasil yang didapat dalam percobaan.

## B. Penyisihan Konsentrasi Warna
Hasil pengukuran konsentrasi warna untuk PAC dan  GAC  dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  Penurunan zat  warna  pada  PAC  dan  GAC  menunjukkan konsentrasi  zat  warna  sudah  mengalami  kejenuan pada  menit  ke-90,  dimana  penurunan  warna  tidak drastis. Dalam pengamatan secara fisik juga terlihat warna biru sudah mulai menghilang sehingga warna sudah menjadi jauh lebih jernih sehingga konsentrasi  zat  warna  sudah  menurun.  Zat  warna pada PAC memiliki efisiensi penyisihan warna dari pada GAC. Terbukti GAC lebih cepat menyisihkan zat  warna  [27]. adalah  nilai  masing-masing konsentrasi  saat  sebelum  dilakukannya  perlakuan, sedangkan adalah  konsentrasi  saat  jenuh.  PAC dan  GAC  dalam  waktu  optimum  pada  waktu  150 menit  menunjukkan  penyisihan  warna  di  atas  90% pada  inisial  konsentrasi  5  ppm,  10  ppm,  20  ppm, dan  30  ppm  (Tabel  1).  Pada  konsentrasi  rendah dengan  inisial  konsentrasi  1  ppm  menunjukkan efisiensi terendah karena kemampuan adsorbat yang spesifik.  Penyisihan  warna  dengan  media  GAC menunjukkan efisiensi terbesar.
Gambar 2.  Panjang gelombang maksimum metylen blue (  maks )
(a)
(b)
Gambar 3.  Penyisihan zat warna meylen blue oleh terhadap waktu dengan detensi 150 menit:
(a) PAC, (b) GAC
Tabel 1. Hasil penyisihan berdasarkan inisial konsentrasi dan media PAC dam GAC
Co Powder Granular Ce Efisiensi 1 Ce Efisiensi 1 ppm ppm % ppm % 1,09 0,47 57,06 0,27 75,30 5,14 0,51 90,05 0,32 93,78 10,31 0,89 91,33 0,40 96,13 20,45 1,06 94,81 0,57 97,23 30,08 1,44 95,21 0,95 96,86
1 efisiensi pada waktu detensi (td) = 150 menit

## C. Isoterm Penyisihan Warna Metylen Blue
Penentuan  model  kinetika  adsorpsi  terhadap penyisihan zat warna oleh PAC dan GAC dilakukan dengan  pengukuran  konsentrasi  larutan metylen blue (1 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, dan 30 ppm) setiap  selang  waktu  tertentu  hingga  dicapai konsentrasi  jenuh.  Terdapat  tiga  model  kinetika yang digunakan untuk menguji proses adsorpsi PAC dan  GAC  biji  buah  Binjai  yaitu  model  isoterm Langmuir, Freundlich, dan Temkin.
(a) (b)

## (c)
Gambar 4.  Grafik persamaan linier isoterm penyisihan warna meylen blue dengan PAC biji Binjai: (a) Langmuir, (b) Freundlich, (c) Temkin
Isoterm  Langmuir  menggambarkan  bahwa  pada permukaan  adsorben  terdapat  sejumlah  tertentu situs  aktif  yang  sebanding  dengan  luas  permukaan. Setiap situs aktif hanya  terdapat  satu molekul yang dapat diadsorpsi. Menurut Schnoor, proses adsorpsi yang  terjadi di lingkungan pada umumnya bersifat isotermal  karena  perbedaan  suhu  [28].  Nilai  R 2 untuk isotherm Langmuir cukup rendah yaitu 0,557 untuk PAC dan 0,585 untuk GAC (Gambar 4(a) dan Gambar  5(a)).  Berarti  hubungan  antara dan cukup  rendah.  Nilai  koefisien  Langmuir menunjukkan  12,008 L/mg dan 15,425 L/mg untuk PAC  dan  GAC. menunjukkan  hasil  yang cukup  rendah  yaitu    0,521  mg/g  PAC  dan  0,921 mg/g  GAC.  Dibandingkan  dengan pada sintesa  buah  Salak  dalam  penggunaan  persamaan Langmuir menunjukkan hasil 387,38 mg/g [29].
(a) (b)

## (c)
Gambar 5.  Grafik persamaan linier isoterm penyisihan warna meylen blue dengan GAC biji Binjai: (a) Langmuir, (b) Freundlich, (c) Temkin
Pada  persamaan  Freundlich  untuk  penyisihan warna  didapat  nilai dan .  Nilai untuk  PAC adalah  3,197  dan  3,469  untuk  GAC  (Gambar  4(b) dan Gambar 5(b)). Nilai ini menunjukkan nilai yang melebihi  dari  dari  satu  karena  adanya  peningkatan energi  digunakan  lebih  dulu,  diikuti  oleh site yang lebih lemah dan seterusnya [28]. Pada percobaan ini hasil  isoterm  untuk  kedua  media  memiliki kemiripan  nilai.  Hal  ini  mungkin  terjadi  karena terdapat  persamaan  afinitas  pada  permukaan  PAC dan  GAC,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa permukaan  adsorben  adalah  heterogen.  Permukaan tidak  homogen  tersebut  memungkinkan  terjadinya proses  adsorpsi  secara  multilayer  pada  permukaan adsorben  PAC  dan  GAC.  Koefisien  Freundluch ( ) menunjukkan  nilai  0,493  mg/g  (GAC)  dan 0,892 mg/g (PAC) dalam penyisihan warna metylen blue . ini memiliki nilai yang sedikit lebih rendah dibanding  hasil  [15].  Penyisihan  Kongo  merah
memiliki nilai lebih tinggi dari percobaan dalam penelitian ini [30].
Isoterm  Temkin  dapat  menjelaskan  proses adsorbsi  pada  media  yang  tidak  homogen, mekanisme  proses  adsorbsi  yang  terjadi  adalah secara  kimia  [31].  Hasil  yang  ditunjukkan berdasarkan  R 2 memiliki  nilai  yang  paling  tinggi jika dibandingkan dengan Langmurir dan
Freundlich (Tabel 2). Koefisien Temkin menunjukkan nilai 62,87 L/g dan 61,968 L/g untuk PAC  dan  GAC  (Gambar  4(c)  dan  Gambar  5(c)). Nilai ikatan pada kondisi kesetimbangan atau energi ikatan  saat  kondisi  maksimum pada  masing masing  variasi  media  tidak  terlalu  jauh  berbeda, yaitu  62,87  L/g  dan  61,968  L/g.  Nilai dengan menggunakan  asam  humat  dari  ekstrak  humus sungai  yang  memiliki  nilai  62,214  L/g  [32]  tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian ini.

## IV. K ESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses adsorpsi  dengan  menggunakan  GAC  dan  PAC  dari biji  Binjai  melalui  percobaan.  Hasil  adsorpsi menunjukkan  penyisihan  zat metylen  blue pada inisial konsentrasi 1 ppm sampai 30 ppm meningkat seiring  kenaikan  inisial  konsentrasi  pada  waktu detensi  150  menit  yaitu  57,06%  -  95,21%  (PAC) dan  75,30%  -  96,86%  (GAC).  Perhitungan  pada isotherm  Langmuir  (PAC  0,585  dan  GAC  0,557) dan  Freundlich  (PAC  0,779  dan  GAC  0,820) menunjukkan  nilai  R 2 yang  cukup  rendah.  Isoterm Temkin  dapat  menjelaskan  adsorpsi  secara  kimia pada  warna metylen  blue dalam  lapisan  adsorbat yang  semakin  banyak  dan  terdistribusi  seragam pada layer hingga terjadi ikatan maksimum.
Tabel 2. Rekapitulasi perhitungan isotherm penyisihan metylen blue dengan PAC dan GAC
Isoterm Langmuir Adsorben R 2 qm (mg/g) kL (L/mg) GAC 0,585 0,521 12,008 PAC 0,557 0,921 15,425 Isoterm Freundlich Adsorben R 2 n kF (mg/g) GAC 0,779 3,197 0,493 PAC 0,820 3,469 0,892 Isoterm Temkin Adsorben R 2 kT (L/g) B T GAC 0,993 62,87 2,298 PAC 0,914 61,968 2,265

## R EFERENSI
[1]   D.  Ghosh  and  K.  Bhattacharyya,  “Adsorption  of methylene blue on kaolinite,” Applied Clay Science, vol. 20, p. 295–300, 2002 .
[2]   O.  Hamdaoui  and  M.  Chiha,  “Removal  of Methylene  blue  from  Aqueous  Solutions  by  Wheat Bran,” Acta  Chimica  Slovenica, vol.  54,  pp.  407- 418, 2006.
[3]   I.  Sastrawidana,  “Studi  perombakan  zat  warna tekstil  remazol  red  RB  secara  aerob  menggunakan bakteri  enterobacter  aerogenes  yang  diisolasi  dari lumpur  limbah  tekstil,” Jurnal  Kimia, vol.  5,  pp. 117-124, 2011.
[4]   P.  Komala,  Y.  Dewilda,  M.  Zulfan  and  Z. Wulandari, “Karakterisasi Produk Biomassa Seluler dalam  Bioreaktor  Membran  pada  Biodegradasi  Zat Warna Azo Remazol Black 5,” Jurnal Reaktor, vol. 15, pp. 139-147, 2015.
[5]   I.  Suryawan,  Q.  Helmy  and  S.  Notodarmojo, “Textile  wastewater  treatment:  colour  and  COD removal  of  reactive  black-5  by  ozonation.,” IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, vol. 106, pp. 1-6, 2018.
[6]   E.  Forgacs,  T.  Cserhati  and  G.  Oros,  “Removal  of synthetic  dyes  from  wastewaters:  a  review,” Environment  International, vol.  30  ,  p.  953–971, 2004.
[7]   Keputusan, “ Menteri Lingkungan Hidup yaitu Kep- 51/MENLH/10/1995”.
[8]   M.  Rafatullaha,  O.  Sulaimana,  R.  Hashima  and  A. Ahmadb,  “Adsorption  of  methylene  blue  on  low- cost  adsorbents:  A  review,” Journal  of  Hazardous Materials, vol. 177, p. 70–80, 2010.
[9]   K. Rosyidah, H. Latifah and M. Astuti, “Isolasi Dan Karakterisasi  Senyawa  α-Amirin  Dari  Kulit  Batang Binjai (Mangifera Caesia),” Valensi, vol. 2, p. 389‐ 392, 2011.
[10]  N.  Vipriyanti,  “Pengembangan  jalur  agrowisata kaje-kelod  di  Buleleng  Barat-Bali,” Agrimeta: Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem, vol. 1, pp. 1-20, 2011.
[11]  T.  Kanjilal,  S.  Babu,  K.  Biswas,  C.  Bhattacharjee and  S.  Datta,  “Application  of  mango  seed integuments  as  bio-adsorbent  in  lead  removal  from industrial  effluent,” Desalination  and  Water Treatment, vol. 56, pp. 984-996, 2014.
[12]  S.  Mise  and  T.  Patil,  “Adsorption  Studies  of Chromium(VI)  on  Activated  Carbon  Derived  from Mangifera  indica  (Mango)  Seed  Shell,” Journal  of The  Institution  of  Engineers, vol.  96,  p.  237–247  , 2015.
[13]  M. Moyo, V. VPakade and S. Modise, “Biosorption of lead(II) by chemically modified Mangifera indica seed  shells:  Adsorbent  preparation,  characterization and  performance  assessment,” Process  Safety  and Environmental  Protection, vol.  111,  pp.  40-51, 2017.
[14]  T. Kose, A. Gharde, N. Meshram, B. Gharde and S. Gholse, “Application of mangifera indica seed shell for  effective  adsorption  of  Fe(II)  and  Mn(II)  from aqueous  solution,” Environmental  Engineering  & Management Journal (EEMJ), vol. 14, pp. 919-924,
2015.
[15]  D.  Singh,  V.  Sowmya,  S.  Abinandan  and  S. Shanthakumar,  “Removal  of  Malachite  Green  Dye by Mangifera indica Seed Kernel Powder,” Journal of  The  Institution  of  Engineers  , vol.  99,  pp.  103- 111, 2018.
[16]  O.  Bello,  B.  Lasisi  and  O.  E.  V.  Adigun, “Scavenging  Rhodamine  B  dye  using  moringa oleifera  seed  pod,” Chemical  Speciation  & Bioavailability, vol. 29, pp. 120-134, 2017.
[17]  M.  Dávila-Jiméneza,  M.  Elizalde-González  and  V. Hernández-Montoya,  “Performance  of  mango  seed adsorbents  in  the  adsorption  of  anthraquinone  and azo  acid  dyes  in  single  and  binary  aqueous solutions,” Bioresource  Technology, vol.  100,  pp. 6199-6206, 2009.
[18]  K. Imrana, K. Mohana, N. Kumara, B. Naika and K. Seshaiah,  “Removal  of  BTEX  from  aqueous solution  using  Mangifera  indica  (Mango)  seed: Kinetics  and  equilibrium  studies,” International Journal of Applied Environmental Sciences, vol. 12, pp. 1337-1358, 2017.
[19]  A. Bhatnagar, A. Minocha, E. Kumar, M. Sillanpää and B. Jeon, “Removal of Phenolic Pollutants from Water  Utilizing  Mangifera  indica  (Mango)  Seed Waste  and  Cement  Fixation,” Separation  Science and Technology, vol. 44, pp. 3150-3169 , 2009.
[20]  I.  Langmuir,  “The  adsorption  of  gases  on  plane surfaces  of  glass,  mica  and  platinum„,” Journal  of the  American  Chemical  Society, vol.  40,  pp.  1362- 1403, 1918.
[21]  E.  Voudrias,  F.  Fytianos  and  E.  Bozani,  “Sorption Description  isotherms  of  Dyes  from  aqueous solutions  and  Waste  Waters  with  Different  Sorbent materials,” GlobalNEST  International  Journal, vol. 4, pp. 75-83, 2002.
[22]  M.  Tempkin  and  V.  Pyzhev,  “Kinetics  of  ammonia synthesis on promoted iron catalyst,” Acta Physico- Chimica Sinica, p. 327–356, 1940.
[23]  S.  Khopkar,  Konsep  Dasar  Kimia  Analitik,  Jakarta: UI Press, 2003.
[24]  J.  Yu,  L.  Wu,  J.  Lin,  P.  Li  and  Q.  Li, “Microemulsion-mediated solvothermal synthesis of nanosized CdS-sensitized TiO,” Chemical Communications, pp. 1552-1553, 2003.
[25]  G.  Li,  S.  Ciston,  Z.  Saponjic,  L.  Chen,  N.
Dimitrijevic, T. Rajh and K. A.Gray, “Synthesizing mixed-phase TiO2 nanocomposites using a hydrothermal  method  for  photo-oxidation  and photoreduction  applications,” Journal  of  Catalysis, vol. 253, pp. 105-110, 2008.
[26]  K.  Kadirvelu,  M.  Kavipriya,  C.  Karthika,  M. Radhika,  N.  Vennilamani  and  S.  Pattabhi, “Utilization  of  various  agricultural  wastes  for activated carbon preparation and application for the removal  of  dyes  and  metal  ions  from  aqueous solutions,” Bioresource  Technology, vol.  87,  pp. 129-132, 2003.
[27]  M.  Durala,  L.  Cavasa,  S.  Papageorgiouc  and  F. Katsarosc,  “Methylene  Blue  Adsorption  On Activated Carbon Prepared From Posidonia Oceanica  (L.)  Dead  Leaves:  Kinetics  And Equilibrium  Studies,” Chemical Engineering Journal, vol. 168, pp. 77-85., 2011.
[28]  J.  Schnoor,  Environmental  Modelling  :  Fate  And Transport  Of  Pollutants  In  Water,  Air  And  Soil, New Jersey: John Wiley and Sons Inc, 1996.
[29]  R.  Tanumiharja,  A.  Putranto  and  A.  Andreas, “Sintesa  Karbon  Aktif  dari  Kulit  Salak  dengan Aktivasi  Kimia-Senyawa  ZnCl2  dan  Aplikasinya pada  Adsorpsi  Zat  Warna  Metilen  Biru,” Prosiding Seminar Nasional Teknik  Kimia “Kejuangan”, vol. Yogyakarta, pp. C9-1 - C9-7, 2015.
[30]  M.  Ibrahim  and  S.  Sani,  “Comparative  Isotherms Studies on Adsorptive Removal of Congo Red from Wastewater  by  Watermelon  Rinds  and  Neem-Tree Leaves,” Open  Journal  of  Physical  Chemistry, vol. 4, pp. 139-146, 2014.
[31]  S.  Gao,  C.  Wang  and  Y.  Pei,  “Comparison  of Different  Phosphate  Species  Adsorption  by  Ferric and  Alum  Water  Treatment  Residuals,” Journal  of Environmental Science, vol. 25, pp. 986-992, 2013.
[32]  E. Inam, O. O. Udo, J. B. Edet, U. J. Etim and N. O. Offiong,  “Adsorption  of  Methylene  Blue  from Aqueous  Solution  by  Humic  Acid  Extracted  from Freshwater River Humus,” Journal of Materials and Environmental  Sciences, vol.  9,  pp.  1324-1334, 2018.